einiger  natürlich  kristallisierter  Oxyde  und  Sulfide  etc.  23 
Lösung,  platiniert  wurde  mit  einer  Platinchloridlösung,  nach- 
dem die  Kontaktflächen  mit  Alkohol  und  einer  Cyankalilösung 
gereinigt  waren.  Bei  hohen  Temperaturen  scheint  sich  der 
Kontakt  auch  ohne  Verkupferung  oder  Platinierung  leicht 
herzustellen.  Vielleicht  liegt  das  an  der  größern  Plastizität 
des  Platins.  Als  Elektroden  wurden  platinierte  Platin-, 
amalgamierte  Kupfer-  und  Bleielektroden,  die  mit  Bleiamalgam 
bestrichen  waren  (bis  ca.  150°),  benutzt.  Um  die  Übergangs- 
widerstände bei  hoher  Temperatur  zu  prüfen,  wurde  ein  Eisen- 
stab von  2  mm  Durchmesser  und  10  mm  Länge  zwischen  die 
Elektroden,  nachdem  vorher  seine  Enden  oxydiert  worden 
waren,  eingespannt.  Der  Übergangswiderstand  mußte  daher 
dem  eines  Eisenglanzstabes  von  demselben  Querschnitt  gleich 
sein.    Der  Widerstand  betrug: 
bei    460°   0,045  P_, 
„   1020°   0,067  n. 
Die  Temperaturmessungen  sind  bis  250°  auf  etwa  0,5° 
bis  1000°  auf  ±5°  genau.  Bei  den  tieferen  Temperaturen, 
namentlich  in  der  Äther-Kohlensäurelösung  und  auch  bei  —  185° 
sind  größere  systematische  Fehler  in  der  Bestimmung  der 
Temperatur,  die  der  Stab  wirklich  hat,  und  die  infolge  der 
Wärmeleitung  der  Zuleitungen  höher  als  die  der  Flüssigkeit 
ist,  wohl  möglich.  Auch  der  Widerstand  in  der  Äther- 
Kohlensäuremischung  ist  nur  angenähert  richtig. 
Die  Untersuchung  mit  Gleichstrom  bei  höheren  Tem- 
peraturen ist  durch  Thermoströme  erschwert,  die  bei  ungleich- 
mäßiger Erwärmung  auftreten  und  verhindern,  daß  sich  das 
Galvanometer  auf  einen  konstanten  Nullpunkt  einstellt.  Eine 
konstante  Euhelage  ist  nur  zu  erreichen,  indem  man  den 
Thermostaten  längere  Zeit  (ca.  eine  halbe  Stunde)  auf  mög- 
lichst konstanter  Temperatur  erhält.  Meist  wurde  daher  mit 
Wechselstrom  und  Telephon  gemessen.  4.  Die  von  der  Firma 
R.  Fuess  gelieferten  Stäbe  mußten  z.  T.  auf  viel  kleinere 
Dimensionen  von  1  mm2  und  weniger  Querschnitt  geschliffen 
werden.  Ebenso  wurden  verschiedene  Stäbe,  bei  denen  das 
Material  besonders  sorgfältig  ausgesucht  werden  mußte ,  auf 
der  Drehbank  mit  der  Karborundumscheibe  geschliffen. 
